jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
d'abord trempés, puis mis 21 heures sur lâche, refendus, drayés et traités au tonneau de préférence avec un jus de québracho ; on les laisse ensuite égoutter pendant quelques heures, met au vent et teint en Bleu-noir S.S. À cet effet, on remet les cuirs dans le tonneau garni d'eau à 50° C, tourne pendant 5 minutes, puis on ajoute par l'axe creux, la solution colorante, avec laquelle on tourne pendant 10 minutes. L'émulsion grasse est préparée avec un mélange de parties égales de dégras et de savon ; on l'ajoute au tonneau après teinture, à raison de 5 % par rapport au poids du cuir, et on foule encore 40 minutes. On sort les cuirs, les met à égouler sur chevalet pendant la nuit, tire ensuite d'abord sur chair, puis sur leur, met au vent, tire à nouveau, et laisse finalement sécher. Après sèche, on humidifie légèrement, d'où sur l'heur, graine à la machine, et applique à la brosse, une solution de 1,8 kg. d'extrait de goudron de colophane, 0,45 kg. extrait de Cuba dans 15 litres d'eau avec un peu d'ammoniaque, on traite subséquemment par une solution de sulfate de fer, graisse à l'huile minérale, et sèche au fond. Après sèche, on rebrosse et applique à la brosse un apprêt composé de 2,2 litres de solution de campeche (110 gr. d'extrait dans 4,5 litres d'eau), (50 cm3 de sang, 42 gr. de glycerine, 7 gr. de prussiate jaune, et après sèche on renouvelle cet apprêt, mais d'un peu d'eau ; on essuie, sèche et enduit avec un peu d'huile de lin ; on glace à la machine, ponce le côté chair, retrait encore une fois, et huile avec de l'huile de lin. VOLUME XII REVUE GÉNÉRALE Le nouvel Institut de chimie de la tannerie à l’École technique supérieure de Darmstadt. — DAS NEUE INSTITUT FÜR GEIMÜKCHIME UND ANGEWANDTE CHEMIE AUS DEM TEACHNISCHEN HOCHEANSAL. — (Der Gerber. 1922. n° 1141, p. 115.) Ce nouvel Institut a été inauguré le 7 juillet dernier par le président de la Société de l’École technique supérieure, conseiller Froh Berndt. Il a été fondé
fond. Après sèche, on rebrosse et applique à la brosse un apprêt composé de 2,2 litres de solution de campeche (110 gr. d'extrait dans 4,5 litres d'eau), (50 cm3 de sang, 42 gr. de glycerine, 7 gr. de prussiate jaune, et après sèche on renouvelle cet apprêt, mais d'un peu d'eau ; on essuie, sèche et enduit avec un peu d'huile de lin ; on glace à la machine, ponce le côté chair, retrait encore une fois, et huile avec de l'huile de lin. VOLUME XII REVUE GÉNÉRALE Le nouvel Institut de chimie de la tannerie à l’École technique supérieure de Darmstadt. — DAS NEUE INSTITUT FÜR GEIMÜKCHIME UND ANGEWANDTE CHEMIE AUS DEM TEACHNISCHEN HOCHEANSAL. — (Der Gerber. 1922. n° 1141, p. 115.) Ce nouvel Institut a été inauguré le 7 juillet dernier par le président de la Société de l’École technique supérieure, conseiller Froh Berndt. Il a été fondé en avril 1920, sous la direction effective du Prof. Ed. Sliasny ; néanmoins pendant sa construction, les travaux ont été poursuivis dans des locaux provisoires de ladite école. Il est destiné à former des chimistes qualifiés spécialistes de la tannerie, et d'autre part, à contribuer par des recherches scientifiques et techniques, à l'élargissement de nos connaissances dans le domaine de la chimie et de la tannerie. Les industriels allemands ont contribué largement à la réalisation de ce projet depuis longtemps caressé. L'édifice principal se trouve sur un terrain de 360 mètres carrés, et comprend un rez-de-chaussée, un premier étage et les combles. Le laboratoire principal des étudiants (20 m. x 6 m. 33) avec 24 places, se trouve au premier étage, à côté d'un laboratoire pour les assistants, et les candidats au doctorat (37 m2), d'un laboratoire privé et d'un cabinet du directeur ; il y a également une bibliothèque, deux petites salles de balances et une pièce à fumée pour évacuer les dégagements d'opérations malodorantes. Au rez-de-chaussée se trouve un autre laboratoire, plus petit pour 12 places d'étudiants, une salle pour déterminations physico-chimiques, puis une salle assez spacieuse (45 m2) pour essais techniques de laboratoire, un petit atelier mécanique,
techniques, à l'élargissement de nos connaissances dans le domaine de la chimie et de la tannerie. Les industriels allemands ont contribué largement à la réalisation de ce projet depuis longtemps caressé. L'édifice principal se trouve sur un terrain de 360 mètres carrés, et comprend un rez-de-chaussée, un premier étage et les combles. Le laboratoire principal des étudiants (20 m. x 6 m. 33) avec 24 places, se trouve au premier étage, à côté d'un laboratoire pour les assistants, et les candidats au doctorat (37 m2), d'un laboratoire privé et d'un cabinet du directeur ; il y a également une bibliothèque, deux petites salles de balances et une pièce à fumée pour évacuer les dégagements d'opérations malodorantes. Au rez-de-chaussée se trouve un autre laboratoire, plus petit pour 12 places d'étudiants, une salle pour déterminations physico-chimiques, puis une salle assez spacieuse (45 m2) pour essais techniques de laboratoire, un petit atelier mécanique, la réserve de produits chimiques et autres locaux accessoires. Une salle de cours de 40 places se trouve dans les combles, avec un cabinet de préparation, une salle pour travaux microscopiques et bactériologiques, un cabinet pour l'économe, une salle de combustions et une chambre noire. Éloigné de quelques mètres de ce bâtiment principal, se trouve un second bâtiment, encore en construction, pour servir de laboratoire technique pour essais semi-industriels. Ce bâtiment sera achevé pour l'automne, et devra être aménagé pour l'hiver prochain, mais la subvention primitive d'un million de marks, accordée par le gouvernement hessois, sera largement dépassée en raison de la chute du mark. EXTRAITS TANNANTS Les extraits de tourbe comme matière tannante. TORFEXTRAKTE ALS GERBTGMATE. — D'Hugo KUEH1, de Kiel (Lederlechnerische Rundschau, 1922, n° 14, p. 107/103). D'après les brevets pris pour l'extraction de la tourbe, en Amérique et ailleurs, on opère généralement par macération, à température ordinaire, au moyen de solutions alcalines très diluées. Kuehl prépare au contraire ces extraits par digestions, à une température de 70 à 80° C, avec des solutions alcalines d'environ 0,1 % de carbonate alcalin ou d'alcali caustique. Il prétend ainsi obtenir des produits de nature différente, contenant notamment les dérivés humiques
ce bâtiment principal, se trouve un second bâtiment, encore en construction, pour servir de laboratoire technique pour essais semi-industriels. Ce bâtiment sera achevé pour l'automne, et devra être aménagé pour l'hiver prochain, mais la subvention primitive d'un million de marks, accordée par le gouvernement hessois, sera largement dépassée en raison de la chute du mark. EXTRAITS TANNANTS Les extraits de tourbe comme matière tannante. TORFEXTRAKTE ALS GERBTGMATE. — D'Hugo KUEH1, de Kiel (Lederlechnerische Rundschau, 1922, n° 14, p. 107/103). D'après les brevets pris pour l'extraction de la tourbe, en Amérique et ailleurs, on opère généralement par macération, à température ordinaire, au moyen de solutions alcalines très diluées. Kuehl prépare au contraire ces extraits par digestions, à une température de 70 à 80° C, avec des solutions alcalines d'environ 0,1 % de carbonate alcalin ou d'alcali caustique. Il prétend ainsi obtenir des produits de nature différente, contenant notamment les dérivés humiques et ferrugineux insolubles à température ordinaire. Le résultat diffère, bien entendu, selon la qualité de la tourbe, dont la meilleure est représentée par la tourbe la plus foncée en couleur et la plus dense. 1 kg. de bonne tourbe fournirait environ 6 kg. de solution d'extrait. Ce jus d'extraction est ensuite concentré à peu près au tiers de son volume, et l'excès éventuel d'alcali soigneusement neutralisé de façon à ce qu'il persiste un très faible virage bleu sur papier tournesol, en évitant avec soin de le rendre acide. L'action tannante des produits de la tourbe est peu prononcée et fort lente ; aussi convient-il de les renforcer en leur adjoignant environ 5 % d'un extrait tannant végétal au 0 % d'alun. Ce ne sont en somme pas des produits de tanning proprement dits, mais des produits pouvant aider à obtenir une certaine économie ; ils conviendraient particulièrement bien à la régénération de vieux cuirs d'ameublements. MATIÈRES TANNANTES Sur le Québracho. — UKHER QUÉBRACHO. — Dr G. GIASSI-R., — (Leather-und Lederbericht. 1922. n° 77. P. 3.) Nous extrayons d'une description de la situation actuelle de la consommation d'extrait de québracho en Allemagne un passage relatif à l'emploi de plus en plus
ensuite concentré à peu près au tiers de son volume, et l'excès éventuel d'alcali soigneusement neutralisé de façon à ce qu'il persiste un très faible virage bleu sur papier tournesol, en évitant avec soin de le rendre acide. L'action tannante des produits de la tourbe est peu prononcée et fort lente ; aussi convient-il de les renforcer en leur adjoignant environ 5 % d'un extrait tannant végétal au 0 % d'alun. Ce ne sont en somme pas des produits de tanning proprement dits, mais des produits pouvant aider à obtenir une certaine économie ; ils conviendraient particulièrement bien à la régénération de vieux cuirs d'ameublements. MATIÈRES TANNANTES Sur le Québracho. — UKHER QUÉBRACHO. — Dr G. GIASSI-R., — (Leather-und Lederbericht. 1922. n° 77. P. 3.) Nous extrayons d'une description de la situation actuelle de la consommation d'extrait de québracho en Allemagne un passage relatif à l'emploi de plus en plus répandu par le tanneur lui-même d'extraits secs bruts préparés dans le pays d'origine, grâce aux procédés de solubilisation et de décoloration simplifiés, dont il dispose maintenant par l'intermédiaire des tanins synthétiques convenables. Suivant la proportion de tanins synthétiques ajoutée, on peut régler le degré de solubilisation à volonté, permettant de tenir compte de la préférence que l'on donne pour le tannage au tonneau aux produits demi-solubilisés. À des doses élevées de 15 à 25 % de tanin synthétique, on obtient par simple mélange le totalement soluble à froid. Mais ce mélange avec des tanins synthétiques procure en outre un avantage sur la sulfuration en ce sens, qu'il y a un apport réel de matière tannante, qu'au lieu que la décoloration soit assez fugitive comme elle l'est par les sulfites, la couleur des cuirs se trouve par les tanins synthétiques réellement éclaircie de façon stable et qu'une telle addition est même susceptible de corriger le rose persistant de la sulfuration. Certains tanins synthétiques jouissent en outre de l'avantage particulier d'améliorer sensiblement la qualité des cuirs. Gousses de Babool. — BADAN SCORIUS. — (Der Gerber n° 1141, p. 115.) Ces gousses, qui proviennent de l'acacia arabica, portent le nom de Babool, aux
tenir compte de la préférence que l'on donne pour le tannage au tonneau aux produits demi-solubilisés. À des doses élevées de 15 à 25 % de tanin synthétique, on obtient par simple mélange le totalement soluble à froid. Mais ce mélange avec des tanins synthétiques procure en outre un avantage sur la sulfuration en ce sens, qu'il y a un apport réel de matière tannante, qu'au lieu que la décoloration soit assez fugitive comme elle l'est par les sulfites, la couleur des cuirs se trouve par les tanins synthétiques réellement éclaircie de façon stable et qu'une telle addition est même susceptible de corriger le rose persistant de la sulfuration. Certains tanins synthétiques jouissent en outre de l'avantage particulier d'améliorer sensiblement la qualité des cuirs. Gousses de Babool. — BADAN SCORIUS. — (Der Gerber n° 1141, p. 115.) Ces gousses, qui proviennent de l'acacia arabica, portent le nom de Babool, aux Indes, et celui de Satt, au Soudan. L'Impérial Institute de Londres a eu l'occasion de comparer les gousses des Indes (Pendschab) et celles du Soudan, et a trouvé que celles des Indes, notamment de la contrée de Pendschab, étaient sensiblement moitié moins riches en tanin, que celles du Soudan (17,5 % contre 30 % en moyenne). Les gousses des Indes ne pourraient donc pas tenir la concurrence contre celles du Soudan : on a bien proposé pour celles des Indes, de les dénoyauter et de n'exporter que les écales, seul siège du tanin, mais ce même avantage peut bien entendu être appliqué à celles du Soudan. Matière tannante d'Australie. — AUSTRALIAN TANNING MATERIALS. — (Leather World, 1922, p. 291). L'écorce du karri, E. diversicolor, contient environ 20 % de tanin. La fabrication d'un extrait avec cette écorce est commencée. LE CUIR N° 3. 12.23 75 NOUVELLES INVENTIONS Isew Inventions and Patents. Nuevos inventos y Patentes. DESCRIPTION DE BIDETS BREVET N° 540.495 Demandé le 16 août. — Délivré le 19 avril 1922 Publié le 11 juillet 1922 Nouveau procédé de tannage et nouvelles matières tannantes. — SOCIÉTÉ BADISCHE AKTIEN ET SODA FABRIK, résidant en Allemagne. L'invention a pour objet : 1°
% contre 30 % en moyenne). Les gousses des Indes ne pourraient donc pas tenir la concurrence contre celles du Soudan : on a bien proposé pour celles des Indes, de les dénoyauter et de n'exporter que les écales, seul siège du tanin, mais ce même avantage peut bien entendu être appliqué à celles du Soudan. Matière tannante d'Australie. — AUSTRALIAN TANNING MATERIALS. — (Leather World, 1922, p. 291). L'écorce du karri, E. diversicolor, contient environ 20 % de tanin. La fabrication d'un extrait avec cette écorce est commencée. LE CUIR N° 3. 12.23 75 NOUVELLES INVENTIONS Isew Inventions and Patents. Nuevos inventos y Patentes. DESCRIPTION DE BIDETS BREVET N° 540.495 Demandé le 16 août. — Délivré le 19 avril 1922 Publié le 11 juillet 1922 Nouveau procédé de tannage et nouvelles matières tannantes. — SOCIÉTÉ BADISCHE AKTIEN ET SODA FABRIK, résidant en Allemagne. L'invention a pour objet : 1° Un procédé pour le tannage des peaux animales consistant en substance à traiter ces dernières par les produits de condensation plus ou moins solubles dans l'eau, qu'on peut obtenir en condensant les cétones, les oxyaldéhydes ou les oxycélones ou à leur place les eaux résiduaires de la cellulose sulfitique ou d'autres produits de dégradation du bois avec les composés aromatiques dio ou polyhydroxylés, exempts de groupes sulfoniques. 2° Un mode d'exécution consistant en substance à dissoudre les produits de condensation en question, s'ils sont relativement peu solubles dans l'eau, avant leur emploi dans les solutions aqueuses d'acides sulfoniques organiques simples ou de leurs sels. 3° Lorsqu'on utilise les eaux résiduaires de la cellulose sulfitique ou d'autres produits de dégradation du bois on se sert pour le tannage des produits résultant de la condensation, effectuée en milieu alcalin, desdits composés avec les composés aromatiques monohydroxylés, exempts de groupes sulfoniques. 4° Les produits de condensation nommés sont utilisés en commun avec des matières tannantes synthétiques. 5° On utilise au tannage de façon générale les produits résultant de l'action des aldéhydes ou des cétons sur les composés aromatiques hydroxylés exempts de groupes sulfoniques, en combinaison avec des matières tannantes synthétiques. 6° L'emploi comme
d'autres produits de dégradation du bois avec les composés aromatiques dio ou polyhydroxylés, exempts de groupes sulfoniques. 2° Un mode d'exécution consistant en substance à dissoudre les produits de condensation en question, s'ils sont relativement peu solubles dans l'eau, avant leur emploi dans les solutions aqueuses d'acides sulfoniques organiques simples ou de leurs sels. 3° Lorsqu'on utilise les eaux résiduaires de la cellulose sulfitique ou d'autres produits de dégradation du bois on se sert pour le tannage des produits résultant de la condensation, effectuée en milieu alcalin, desdits composés avec les composés aromatiques monohydroxylés, exempts de groupes sulfoniques. 4° Les produits de condensation nommés sont utilisés en commun avec des matières tannantes synthétiques. 5° On utilise au tannage de façon générale les produits résultant de l'action des aldéhydes ou des cétons sur les composés aromatiques hydroxylés exempts de groupes sulfoniques, en combinaison avec des matières tannantes synthétiques. 6° L'emploi comme matières tannantes artificielles, de celles qui renferment des groupes sulfoniques. 7° Les produits de condensation, en tant que nouveaux et leurs applications industrielles. BREVET N° 543.826 Demandé le 23 novembre 1921 Délivré le 10 juin 1922. — Publié le 9 septembre 1922 Perfectionnements aux machines à finir le cuir. — M. Frank SLOCOMB, résidant aux Etats-Unis d'Amérique. Une machine à préparer, imprégner ou finir le cuir, essentiellement caractérisée par l'application d'un ou plusieurs arrêtes-peau consistant, chacun, en une tige qui est pourvue, près de ses extrémités, de colliers disposés pour être en contact avec le chevalet, ou l'ubler qui transporte les peaux, et est pourvue de tourillons à ses extrémités, cette machine pouvant d'ailleurs être caractérisée, en outre, par un ou plusieurs des points suivants : 1° La tige de l'arrête-peau, qui est capable de tourner, est également capable d'un mouvement vertical dans les portées dans lesquelles tournent ses tourillons, et elle est montée à proximité du chevalet, les peaux se déplaçant sous elle et étant guidées par elle ; 2° Les portées dans lesquelles l'arrête-peau est monté au-dessus du chevalet peuvent être déplacées pour en régler la position par rapport à ce chevalet ; 3° Le chevalet forme, à
M. Frank SLOCOMB, résidant aux Etats-Unis d'Amérique. Une machine à préparer, imprégner ou finir le cuir, essentiellement caractérisée par l'application d'un ou plusieurs arrêtes-peau consistant, chacun, en une tige qui est pourvue, près de ses extrémités, de colliers disposés pour être en contact avec le chevalet, ou l'ubler qui transporte les peaux, et est pourvue de tourillons à ses extrémités, cette machine pouvant d'ailleurs être caractérisée, en outre, par un ou plusieurs des points suivants : 1° La tige de l'arrête-peau, qui est capable de tourner, est également capable d'un mouvement vertical dans les portées dans lesquelles tournent ses tourillons, et elle est montée à proximité du chevalet, les peaux se déplaçant sous elle et étant guidées par elle ; 2° Les portées dans lesquelles l'arrête-peau est monté au-dessus du chevalet peuvent être déplacées pour en régler la position par rapport à ce chevalet ; 3° Le chevalet forme, à sa partie supérieure, un dos d'âne à proximité duquel est située une brosse cylindrique rotative supplémentaire, un arrête-peau est monté entre deux quelconques broches rotatives de la machine. BREVET N° 545.930 Demandé le 14 janvier 1922 Délivré le 4 août 1922. — Publié le 24 octobre 1922 Procédé perfectionné de préservation des pelleteries et fourrures contre la chute des poils et contre les mites. — M. Auguste SISYNAEVE, résidant en Belgique. L'invention consiste en un procédé de préservation de pelleteries et de fourrures contre la chute des poils et contre la destruction par les insectes, caractérisé par ce qu'il consiste à imprégner le cuir ou la peau d'une solution aqueuse de savon blanc, de sel de tartre, de blanc d'Espagne et d'arsenic. À titre d'exemple, les proportions suivantes par 11 litres d'eau sont appropriées : Savon blanc, 1.000 grammes. Sel de tartre, 125 grammes. Blanc d'Espagne, 250 grammes. Arsenic blanc, 1.000 grammes. BREVET N° 546.151 Demandé le 6 juin 1921 Délivré le 12 août 1922. — Publié le 2 nov. 1922 Procédé de teinture des fourrures, des cheveux, des plumes et d'autres articles analogues. — Société dite : ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR ANILLEN-FABRIKATION, résidant en Allemagne. L'invention est relative à un procédé
préservation des pelleteries et fourrures contre la chute des poils et contre les mites. — M. Auguste SISYNAEVE, résidant en Belgique. L'invention consiste en un procédé de préservation de pelleteries et de fourrures contre la chute des poils et contre la destruction par les insectes, caractérisé par ce qu'il consiste à imprégner le cuir ou la peau d'une solution aqueuse de savon blanc, de sel de tartre, de blanc d'Espagne et d'arsenic. À titre d'exemple, les proportions suivantes par 11 litres d'eau sont appropriées : Savon blanc, 1.000 grammes. Sel de tartre, 125 grammes. Blanc d'Espagne, 250 grammes. Arsenic blanc, 1.000 grammes. BREVET N° 546.151 Demandé le 6 juin 1921 Délivré le 12 août 1922. — Publié le 2 nov. 1922 Procédé de teinture des fourrures, des cheveux, des plumes et d'autres articles analogues. — Société dite : ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR ANILLEN-FABRIKATION, résidant en Allemagne. L'invention est relative à un procédé de teinture des fourrures, des cheveux, des plumes, etc., qui consiste à traiter ces objets, avec ou sans mordançage préalable, dans un bain neutre ou faiblement alcalin, contenant en présence d'un agent oxydant le 4-amino-2-chlorobenzène. BREVET AUTRICHIEN 87.317. — Du 15 juillet 1921. — Procédé pour graisser le cuir et les fibres textiles. — VERFAHREN ZUM FETTEN VON LEDER UND TEXTILFASERN, par V. B. GOLDBERG et EIDAM, à Vienne. — (Der Gerber. 1922, N° 1133, p. 54.) Le présent brevet vise un traitement pour rendre les huiles siccatives végétales d'un indice d'iode de 115 à 145, notamment de l'huile de maïs, aptes à être employées à la nourriture des cuirs ou à l'engraisage de fibres textiles en substitution des huiles de poissons. En vue de supprimer les inconvénients relatifs à leur autooxydation, on soumet ces huiles siccatives à une oxydation préalable par soufflage d'air en présence ou non d'un agent siccatif.
les fibres textiles. — VERFAHREN ZUM FETTEN VON LEDER UND TEXTILFASERN, par V. B. GOLDBERG et EIDAM, à Vienne. — (Der Gerber. 1922, N° 1133, p. 54.) Le présent brevet vise un traitement pour rendre les huiles siccatives végétales d'un indice d'iode de 115 à 145, notamment de l'huile de maïs, aptes à être employées à la nourriture des cuirs ou à l'engraisage de fibres textiles en substitution des huiles de poissons. En vue de supprimer les inconvénients relatifs à leur autooxydation, on soumet ces huiles siccatives à une oxydation préalable par soufflage d'air en présence ou non d'un agent siccatif.
Le Journal des Débats est accompagné, aujourd'hui, d'un Supplément que nos abonnés recevront et qui devra être remis à eux à nos acheteurs au numéro. SOMMAIRE LE CIRCULAIRE SUR LA NEUTRALITÉ SCOLAIRE. Au jour le jour. La lettre choisie. –Louis Fabulet. LETTRE DE TUNISIE. Paul Leroy-Beaulieu. À L'ÉTRANGER. Les actualités d'Alger. LE VOYAGE PRÉSIDENTIEL. NOUVELLES DU JOUR. JOURNAL POLITIQUE. REUNION MUSICALE. Adolphe Jullien. PHÉNIX. Charles Le Goffic. SOMMAIRE DU SUPPLÉMENT LE THÉÂTRE. En Suisse. Philippe Godet. EN EXTRÊME ORIENT. XI, XIV. Robert de Cremos. ROME CONTRE ROME. E. Rodolanchebi. LETTRÉS À HEBERMANDS. Combes de l'estrade. LE TOUR DU MONDE EN 500 PAGES. J. du T. SUR LA CÔTE D'AFRIQUE. J. M. REVUE MILITAIRE. La Ligne frontière. Charles Malo. UNE CIRCULAIRE SUR LA NEUTRALITÉ SCOLAIRE Nous avons résumé hier et nous publions aujourd'hui une importante circulaire de M. Chaumié sur la neutralité de l'école en matière religieuse. Cette circulaire, à vrai dire, ne contient aucune innovation, et nous n'avons garde de lui en faire un reproche. C'est, au contraire, son principal mérite. Elle rappelle et confirme les principes posés depuis vingt ans et affirmés par tous les ministres qui se sont succédé à la rue de Grenelle. La Zémire, qui attendait autre chose d'un nombre du cabinet actuel, traduit sa mauvaise humeur en une formule qui voudrait être injurieuse : M. Chaumié, dit-elle, a rédigé une circulaire qui pourrait être contresignée par un membre du ministère Méliné. La Zémire a raison et même plus qu'elle ne le croit. Ce n'est pas seulement au ministère Méliné que nous reportons l'esprit général qui se dégage de ce document, c'est à tous les ministères modérés qui ont précédé celui de M. Combes, et qui ont compris que la neutralité de l'école n'a rien de commun avec l'intolérance ni avec la persécution. Les principes libéraux que rappelle M. Chaumié n'auraient aucun besoin d'être précisés de nouveau s'ils n'étaient méconnus chaque jour par les chefs ou les tenants de la politique jacobine qui prévaut aujourd'hui, et ce qu'il y a de plus curieux peut-être et de plus caractéristique dans cette circulaire ministérielle, c'est qu'elle serait sans